2t4 CSSERFJTIONS SUR LA PHYSIQUE, 



furabondance une portion quelconque du principe conftitutif de I'ader, 

 qui le difpofe deji a prendre la nature d'acier. Le fer , dans cette pofi- 

 tion , eft un etre mitoyen entre le fer & I'acier , defqucls ii s'eloigne en 

 raifon du plus ou moins de ce principe furabondant. Le fer que Ton 

 uomme communement dur dans les Provinces de Roullillon , Comte 

 de Foix, Dauphine , Limoufin, eft de ce genre. 



L'on pourroit oppofcr a ce railonnement que la pratique dans la ce- 

 mentation a demontre que les ters qui avoient un gr Jn aciereux , produi- 

 ibient pour I'ordir.aire da aciers intrairables He de qualite tres-iiiterieure. 

 II faut convenir de ce fait , mais il faut diftinguer deux caufes de cet ac- 

 cident. 



Les fers peuvent avoir une qualite aciereufe qui fe manifefte de deux 

 manieres ; ou la totalite de la pate f eft , ou I'acier eft cantonne. Si c'ell 

 toute la pate qui le foit , & qu'on expofe le fer dans une cementation avec 

 ^'auttes ters doux,nerveux ou a grain giis , ce fer faififlant plus avi- 

 ^ement I'eiFet de la cementation, & y reftant audi long-temps expofe 

 -que le ter doux, il y aura neceffairement fuperfaturation dans toute la 

 •mafle , d'oii il refulte un acier brulant au teu , comme un corps refineux, 

 Sc ne pouvanc fe fouder. Si les parties aciereufes ne font que canton- 

 nees & interpofees dans une etofE; nerveufe , le meme effet arrivera ; mais 

 la modiiication du fet etant inegale, les parties qui etoient deja acier 

 AVant la cementation , le feront trop apres, tandis qu'il pourroit arrivei 

 que les parties charnues ne fufTenc pas encore converties en acier. 



Ce n'eft pasalTez, pout faire de bon acier, que l'on puilTe fe procurer 

 <3u fer dont la pate ait le plus de ptopriete a faire des aciers fins , durs 

 & faciles a rravailler, enfin, d'une pate bien homogene ; il faut aulTi que 

 I'etofFe des fers que Ton veut cementer foit pleine , continue , exempts 

 de tous les defauts qui torment une folution de continuite, parce que la 

 ,plus grandc partie des ouvrages auxquels I'acier eft deftine , exige ces 

 perfedtions , rant pour la force des pieces, que pour la bonte des tranchans 

 & la beaute du poli. 



Les builes qui fe forment a la furface des barres de fer, lorfqu'ellcs one 

 fubi I'effet de la cementation, ne font point, comme on I'a cru jufqu'a- 

 lors , I'efFet d'un bouillonnement de la fubftance du fer , occalionnepar 

 I'effet des J'els , des foufres , de la grande chakur , & de Caclion de la cemen- 

 tation. Ces builes ne font autre chofe que I'efFet de fair grollier , &c fou- 

 vent de I'eau, interpofes dans I'etofFe du fer, qui etant rarefies par le feu, 

 cherchent a s'echapper , foulevent les cloifons des cellules qui les renfer- 

 ment. 



Lefer contient d'autant plus d'air, d'eau, quelquefois de corps etran- 

 ■gers ifoles, que fon etofFe eft plus defunie par des pailles, des travers, 

 4es get^ures & des fences. Plus ces corps font inrerieurs, plus les bulks 



